178 



G. J. MULDER. LA CHIMIE DES HUILES ETC. 



Il reste alors à couvrir toute la surface du métal. Quand il 

 s'agit du bois, il est utile de donner une première couche sim- 

 plement avec de l'huile de lin bouillie: cette huile pénètre, en 

 partie, dans les pores du bois, et sert d'intermédiaire pour établir 

 une forte adhérence entre le bois et la couche de peinture pro- 

 prement dite. Mais pour le fer, qui ne s'imbibe pas, cette première 

 couche de vernis peu solide, bien loin de favoriser l'adhérence, 

 l'affaiblirait; il vaut mieux appliquer immédiatement le mélange 

 d'huile et d'autres matières propre à composer une peinture solide ; 

 seulement, on donnera à la première couche assez de fluidité pour 

 qu'elle s'insinue bien dans toutes les inégalités de la surface. 



Il est évident qu'une surface nette, mais rugueuse, est celle 

 qui assure le mieux la liaison entre le métal et la peinture. La 

 fonte a ordinairement le degré de rugosité convenable. Au con- 

 traire, les fortes tôles et les fers en barres qu'on emploie fréquem- 

 ment aujourd'hui dans les grands ouvrages, ont une surface assez 

 lisse. Mais ce fer, laminé à chaud, est recouvert d'une couche 

 bleuâtre de suboxyde (à proprement parler mélange de fer et 

 d'oxyde ferroso-ferrique) qui, à l'inverse de la rouille, protège 

 le fer contre l'oxydation en le rendant passif; il est donc avan- 

 tageux de conserver cette couche. La fonte possède une pellicule 

 analogue, dont l'utilité suffirait pour faire rejeter la méthode, 

 parfois usitée, de nettoyer les pièces de fonte dans un bain d'acide 

 étendu; cette méthode a, d'ailleurs, cet autre défaut que l'acide 

 pénètre dans les petites cavités de la fonte , ne peut plus en être 

 éloigné complètement , et exalte considérablement , par son contact , 

 la tendance du fer à se rouiller. Il faut seulement débarrasser la 

 surface de la fonte et du fer laminé de tout ce qui peut s'en 

 détacher à l'aide de grattoirs et de brosses métalliques ; mais tout 

 ce qui résiste à ces moyens doit être respecté. 



L'expérience a appris que les couleurs préparées avec les oxydes 

 de plomb sont excellentes pour protéger contre l'oxydation le fer 

 exposé à l'air, et qu'elles sont nuisibles sur le fer plongé dans l'eau 

 de mer. Relativement aux mêmes couleurs appliquées sur le fer 

 immergé dans l'eau douce, l'expérience n'a pas encore prononcé. 



